DI GIUSEPPE SIONOniLE 247 



relta come I'analisi chimica si accoitlauo nel dimoslrare decisivainenle 

 che la calce del campione A e UlrauUca. 



4. Ora ecco il fenomeno parlicolaic che notai accadere iiell' ini|)iei;o 

 di questa calce. 



Se si adopera la slcssa calce del campione A , colia sola diirereii/;i 

 che al legno venga soslituilo del carbon jossile coiilenenle dei sulTuii , 

 nella seconda collura, come si pralico ncl campione B, la calce invece 

 di presenlare luLli i caralleri di idraulicila del campione A , fa presa 

 pressoche complela entro due gioini di immersionc, ma, scorsi cinque o 

 sei giorni, la calce si sfalda in modo lale che si riduce in una polliglia, 

 dimodoche se si adopcrasse questa calce in luoghi umidi, come nelle 

 fondazioni dei ponli, ovvero nel riveslimenlo dellc gallerie, essa nei primi 

 giorni promelterebbe grande solidita alle coslruzioui, ma, scorso qualche 

 tempo, le make si sfascierebbero in modo tale da cagionare infallibilmentc 

 la tolale rovina dellc opcre murali in cui esse vennero iuqnegate. 



Un fenomeno di si gi-avc impoilanza, di cui mi accerlai con repli- 

 cati e modilicati esperimcnli, mi parve duiique meritevole di essere bene 

 studialo , poiche chiunque \ede che qualora il carbon fossile togliesse la 

 virtii idraulica a quelle calci che la manifestano ben distinta quando son 

 cotte col legno , sarebbe indispensabile di sbandii'e da molte fornaci Tuso 

 del carbon fossile, la qual cosa sarebbe dannosissima , essendo a tulti 

 nolo che il legno cresce lultodi di prezzo in modo spaventevole , ed 

 in parecchi luoghi e pressoche impossibile di avcrne una grande quan- 

 lita in breve tempo, come lo esigono i grandiosi lavori delle strade 

 ferrate. 



Verro duncjue descrivendo coUa maggior brevita pos.=ibile le indagini 

 minutissime che instituii a tale riguardo , ed i risultamenli positivi cui 

 giunsi. 



5. Nello scorso anno i85o mi vennero afiidati dal Rlinislero alcuni 

 lavori sopra un cantiere ove fabbricavasi una immensa quanlita di mat- 

 toni : ivi 1' appaltatorc fu coslrelto per le ragioni teste esposte a rinun- 

 ziare al legno ed a ricon-ere al carbon fossile inglese (houille de Kew- 

 caslle), onde poter compiere la fornitura dei mattoni. 



Posi.dunque in tjuesle fornaci a carbon fossile \arii mattoni di calce 

 artificiale che aveva fatto preparare nel i84g a \oltaggio ( identici al 

 campione A), ed osservai i fcnomeni poco fa notati pel campione B. 



Nelle ricerche della causa produllrice del curioso fenomeno presen- 



